基材と物理的に密着するので、表面粗さのみでなく、基材の表面粗さパラメーターRSm/Rz-JISを小さくすると溶射皮膜の密着力は良好となります。C-633に準じて溶射膜厚380μm以上にし、試験面の表面にアルミ製治具(直径20mm)をエポキシ接着剤で接着して、島津製オートグラフDCS5000を用い、垂直に1mm/分の速度で測定。†MS工法では、テクノテスターによる付着力試験を行っています。†MS工法の亜鉛・アルミニウム擬合金溶射皮膜は、適度な表面粗度によるアンカー効果により付着力が高く、上塗りに対して良好な下地(粗面)を形成します。上塗り塗装を行うことは、美観の向上のみならず、MS工法の防食性能のさらなる向上が期待できます。通常、鋼材の高力ボルト摩擦接合においては、すべり耐力の確保のために、母材と添接板の接合面には表面処理を施さずに接合されています。近年、接合面の防食を目的に、継手性能を損なわない接合面処理が開発され実用化されています。その代表例が、無機ジンクリッチペイントや溶融亜鉛めっき処理法です。MS工法は、これら接合面処理法と同等の継手性能を有し、防食性能は数十倍優れた性能を持つ表面処理法です。